SÉANCE DU 16 MAI I904. I^OS 



d'une électrode en charbon, on obtenait un mélange de calcium métallique 

 et de carbure de calcium. M. Bullier a adressé, à ce sujet, une réclamation 

 de priorité ('), faisant remarquer qu'il avait étudié cette question anté- 

 rieurement et qu'il avait pris un brevet pour un procédé de préparation 

 électrolvlique des carbures ou acétylures des métaux alcalins ou alcalino- 

 terreux. Dans ce brevet, M. Bullier dit expressément : « Je revendique, 

 » par la présente demande, le procédé de préparation électrolytique des 

 » carbures et acétvlures des métaux alcalfns et alcalino-terreux, consistant 

 » à soumettre à l'action du courant un bain en fusion contenant un chlo- 

 )) rure ou un sel haloïde du métal dont on veut obtenir les carbures addi- 

 » lionnes de carbone et de l'oxvde ou d'un sel dudit métal, » 



» Nous ne connaissions pas les travaux de M. Bullier, sans quoi nous les 

 aurions cités, mais nous tenons à faire remarquer que nos expériences sont 

 très différentes de celles de M. Bullier; nous avons démontré qu'il ne se 

 produisait, dans ces conditions, qu'une très petite quantité de carbure de 

 calcium et, bien qu'en opérant avec une électrode en charbon, une cer- 

 taine quantité de calcium était mise en liberté. Nous avons pu séparer ce 

 calcium. Or, ce fait était inattendu, car nous supposions qu'à la tempéra- 

 ture de 65o°, oi^i se faisait notre électrolyse, le métal alcalino-terreux, 

 devenu libre, devait donner naissance à un sous-chlorure. C'est, en effet, 

 ce qui se produit, ainsi que nous l'avons établi précédemment, lorsque 

 l'on fait réagir le calcium sur le chlorure ou sur l'iodure de calcium fondu (^). 



» Nous avons tenu à répéter quelques expériences d'électrolyse, en 

 ajoutant, au chlorure de calcium, un mélange d'oxyde et de charbon dans 

 les proportions indiquées par M. Bullier. Nous avons pris i5o^ de chlorure 

 de calcium, i5& de chaux et 8^ de coke de pétrole en poudre fuie et, après 

 fusion, nous avons électrolvsé ce mélange pendant 2 heures 3o minutes 

 avec un courant de i5^"'Psous 110^°'^. L'électrolyse marche très irrégu- 

 lièrement et la résistance opposée par le bain présente de grandes varia- 

 tions. Le bain ne fond qu'à la température de 740°; il reste pâteux, puis 

 le charbon nage bientôt à la surface et la chaux tombe au fond. 



» A la fin de l'expérience, la partie inférieure de la masse solidifiée, 

 mise en présence de l'eau, ne donne que de l'hydrogène. Parfois cet hy- 



(1) Bullier, 5wr an nouveau mode de formation du carbure de calcium {Comptes 

 rendus, t. CXXXVtlI, 11 avril 1904, p- 904 )• 



(■-) H. MoissAN, Recherches sur le calcium et ses composés {Annales de Chimie et 

 de Physique, 7^ série, t. XVIII, 1899, p. 289). 



